176 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



teneur qui limite les alliages susceptibles de subir la transformation irré- 

 versible. Le procédé consistait à comparer entre elles les courbes des 

 changements de dimensions à la chaufl'e et au refroidissement consécutif. 

 Avant ces mesures, on soumettait les alliages à des températures assez basses 

 pour être certain de les avoir amenés à l'état stable à froid. Dans ce but, 

 certains des échantillons durent être immergés dans l'hydrogène liquide, 

 opération que M. Kamerlingh Onnes a eu la grande obligeance d'efTccluer. 



Comme l'ont montré les études déjà anciennes de M. L. Dumas et de 

 M. Guillaume, certains alliages peuvent éprouver des transformations 

 réversibles et irréversibles superposées, ce qui établit leur origine distincte. 

 J'ai vérifié cette double transformation pour une teneur en nickel égale 

 à 3i,r) pour 100. 



Quant à Tamplitude de la transformation irréversible, elle est caracté- 

 risée par les nombres ci-après, qui donnent, pour chaque alliage, la diffé- 

 rence entre les dimensions linéaires de l'échantillon avant et après la chauffe : 



AmpHuide 

 Nickel pour 100. de la liansformalion. 



25,9 —7,6.10-' 



29 , 2 — 5 ,5.1 Q— ' 



3o,6 • — 5,0. iQ— ' 



3i,9 —1,2.10-3 



33 , 5 — G ,3.1 0-3 



34, l imperceptible 



35,4 » 



Pour l'alliage à 3 1,9 Ni, le changement de dimensions a été obtenu iden- 

 tique, que le métal eût été refroidi à — 195" ou à — 2 5o". La transforma- 

 tion était donc complète dès le premier refroidissement. 



Les nombres du Tableau tendent vers zéro lorsqu'on s'approche de la 

 composition Fe* Ni, qui apparaît ainsi nettement comme la teneur limite 

 des alliages irréversibles ( ' ). 



Alliages compris entre Fe-Ni et FeNi". — Les alliages à teneur en nickel 

 comprise entre S/j, 45 et 67,70 Ni ont des propriétés anormales quasi réver- 



(') Les nombres bruis sembleiaieul indiquer une limite un peu plus basse; mais 

 il ne faut pas oublier que le manganèse, doiil une trù^ pelile quantité a dû èlie toK-iée 

 pour rendre les alliages forgeables, remplace le fer, ainsi ([ue Ta monlré M. Ciuillaume, 

 avec un coefficient supérieur à l'unité. 



